







- 507 - 







li von Pandanns furcatm. 





\ö ххш. 









Arbeitsvermögen 





, Z und i bei dem Bruche 



Elastizitäts- 



des Materials 





- 



modul 



in kg-cm/ccm. 





i Zugfestig- Max.-deh- 



bis zum Eintritt: 



max 



ь 



keit in I 

 kg/qmm. j nung in % 



in ]ig/qmm. 



von Z^ 



von 



^ma.r 



Anmerkung. 















mm.) 



^оталСс^-^р) 



^max \'>' ^f> 



E 



% 



^max 



— 



14,4 — 1,95 — 



1 



1180 — 



2.2 



14.0 



Probestück № 1 d. 

 auf Grund der Angaben i 



1,57 



— 16.6 1 — 2.15 



— 1160 



1,35 



17,85 



d. Appar. M. K. i 















Z, = 2,25 ; 





21.6 — 



2,4 — 



1270 — 



2,36 



25,92 



E^ = 1280 



1,18 



— 21,4 



— 1.9 



— 1740 



1,76 



20,33 



! 





11,6? — 



1,6? — 



1470 — 



2.32 



9,28? 





0,71 



— 17 



— 1,7 



— 1400 



2,18 



14.45 



i 



— 



13,8 — 



1,8 — 



1070? ~ 



1,69 



12.42 



1 

 iP=0 \ 



bei. и,=:0,350|о. 

 \ Z=13 ) 1 



0,54 



— 16 



— 2 



— 1300 



2.32 



16.0 

















15.3 — 



1,9 — 



1180 — 



1,82 



14.54 



Pj, = 3.1 kgr. 1 



geben; zur Vervollständigung derselben heben wir einige Besonder- 

 heiten im Zugwiderstand von Pcmdamts furcatus hervor. 



Die Verlängerungsmessung mit dem Apparat I. A, K. ergibt, 

 dass die Elastizitätsgrenze Z^ (6,54) weniger als 377o vom Koeffizien- 

 ten der Zugfestigkeit Z,,^^^ (17,52), und zu gleicher Zeit die federnde 

 Dehnung ï' /Д (0,564Vo) ungefähr 28,7''/o der gesamten Dehnung 

 beim Bruch /,^^^3^, Avelche im Mittel gleich 1,9370, ausmacht. Da die 

 elastischen Deformationen fast bis zum Bruch zu den Spannungen 

 proportional bleiben, so gibt der Umstand, dass das Verhältnis 



wenig von dem Verhältnisse 



Z.. 



abweicht, Grund zu dem 



Schlüsse, dass die bleibenden Verlängerungen im A^ergleich zu 

 den elastischen auch beim Bruch sehr klein seien. Diese Schluss- 



